( 4i9) 

 courbe fournie par l'essai de traction et représentant les allongements en 

 fonction des charges. 



» Si l'on adopte la notation proposée par M. Osniond, en désignant les 

 deux états sous le nom de/ero, et/e;- fi, on constatera qu'une tige de métal 

 est à l'état de fer x si l'on oblient une courbe à palier dans l'essai de trac- 

 tion. Une courbe continue caractérisera, au contraire, le fer fi. Enfin, si 

 une tige de métal contient simultanément les deux variétés, on pourra 

 avoir une idée des proportions respectives de fer a. et de fer p en compa- 

 rant la longueur du palier de la courbe de traction avec celle qui sera 

 relative à un autre barreau du même métal, ramené préalablement à 

 l'état de fer x par un recuit convenable. 



» J'ai appliqué cette méthode d'investigation à l'étude de la transfor- 

 mation du fer sous l'influence de la chaleur. Le fera, chauffé à une tempé- 

 rature suffisamment élevée, se transforme en fer [i, mais la transformation 

 est réversible et disparaît dans le refroidissement. Pour la maintenir, il 

 faut produire un refroidissement brusque, c'est-à-dire tremper le métal 

 dans un liquide froid. 



» Les barreaux étudiés étaient des barreaux cylindriques de iS'^^'jS de diamètre, 

 de 100™™ de longueur entre repères et munis de têtes tournées. Ces barreaux étaient 

 cliauflfés dans un moufle électrique spécial. Ce moufle est formé dun tube en terre 

 réfractaire, de 20'™ de diamètre et de 60"" de long, entouré d'un fil de platine dans 

 lequel on fait passer un courant électrique réglé par un rhéostat. Le tout est enveloppé 

 d'une épaisse couche d'amiante. 



M Dans ces conditions, on peut obtenir sur une longueur d'environ 20'™ une tem- 

 pérature comprise entre 5oo° et iSoo" suffisamment constante pour que l'indication 

 d'un pyromètre Le (^batelier ne varie pas pendant plusieurs heures. 



» Lorsque le barreau était amené à la température voulue, on redressait vertica- 

 lement ce moufle, qui est monté sur pivot, et on laissait tomber le barreau dans le 

 bain de trempe placé au-dessous. Dans ces conditions, on peut admettre que la tempé- 

 rature du barreau n'a pas varié sensiblement avant d'arriver au contact du liquide 

 froid. Les barreaux étaient soumis ensuite à l'essai de traction. 



» Voici quelques-uns des résultats ainsi obtenus : 



Longueur 



du palier Charge Allongement 



Acier extra-doux. 0, i-> pour 100 de C. recliligne('). de rupture('). après rupture('). 



Non trempé 7,5 44,5 3i,2 



Chauffé 5™ (') à 700° et trempé à l'huile. 7,4 45, i 3i,3 



(') Mesurée en centimètres sur la courbe de l'enregistreur, correspondant à une 

 amplification d'environ î^. 



(-) En kilogrammes par millimètre carré de section primitive. 

 (^) Allongement pour 100 sur une longueur de o™,io. 



(*) Nombre de minutes pendant lequel la température a été maintenue constante, 

 C, R., 1894, 1" Semestre. (T. GXVIII, N« 8.) 55 



